84» ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Brique réfraclaire argileuse. G.o (j,i 6,0 6,1 6,2 



Brique de silice dure 5.i 5,o 5.i 5,o 5,o 



Brique de silice tendre 10,4 '0)7 10,6 10,6 



PhUre fO,3 10,3 



Calcaire grossier 5,8 5,8 



Mortier de ciment 7,0 7,1 



En tenant compte du fait établi par Brinell que la dureté varie sensi- 

 blement en raison inverse du carré des diamètres d'empreinte, on voit que 

 les écarts avec la dureté moyenne sont : 



Pour loii. 



Brique d'argile 3,3 



Silice dure 2,0 



Silice tendre 3,o 



Mortier de ciment i , 5 



Ce sont là des écarts infiniment faibles par rapport à ceux que donnent 

 les mesures d'écrasement. Voici les résistances à l'écrasement, en kilo- 

 grammes par centimètre carré, de petits cubes de 2™ de cùLé découpés 

 dans les briques de silice ci-dessus : 



Brique dure 188 24o 260 



Brique tendre 108 i32 182 



Les écarts sont dix fois plus grands qu'avec l'essai à la bille. 



L'emploi de ce mode d'essai nous a permis de reconnaître un fait très 

 important : l'existence fréquente d'une différence de dureté très grande 

 entre les deux faces opposées d'une même brique. La face qui reçoit 

 directement la pression pendant le moulage est souvent plus dure que celle 

 qui se trouve au fond du moule. Voici quelques exemples de ces dif- 

 férences : 



Face dure 4,5 5,2 8,3 6,3 8,8 



Face tendre 8,4 6,8 10, 4 8,3 12,0 



On peut facilement suivre, sur les faces latérales des briques, leur varia- 

 tion progressive de dureté depuis le fond du moule jusqu'à la surface : 



Face dure. Face latérale. Face tendre. 



4,5 5,6 6,5 6,7 7,5 8,4 



On évite cet inconvénient en donnant au moule une certaine dépouille, 



